सुपरलॉय

एक सुपरऑलॉय, या उच्च-प्रदर्शन मिश्र धातु, एक मिश्र धातु है जो इसके गलनांक के एक उच्च अंश पर काम करने की क्षमता रखती है। एक सुपरएलॉय की प्रमुख विशेषताओं में यांत्रिक शक्ति, थर्मल रेंगना (विरूपण) प्रतिरोध, सतह स्थिरता और जंग और ऑक्सीकरण प्रतिरोध सम्मलित हैं।

क्रिस्टल संरचना सामान्यतः चेहरा केंद्रित घन (FCC) ऑस्टेनिटिक होती है। इस तरह के मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं हास्टेलॉय, इनकोनेल, वास्पलोय, रेने 41, इंकोलॉय, एमपी98टी, टीएमएस मिश्र सीएमएसएक्स एकल क्रिस्टल मिश्र धातु ।

सुपरअलॉय का विकास रासायनिक और प्रक्रिया नवाचारों पर निर्भर करता है। गामा प्राइम और कार्बाइड जैसे माध्यमिक चरण अवक्षेपण से ठोस समाधान सुदृढ़ीकरण और वर्षा सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सुपरलॉइज़ उच्च तापमान शक्ति विकसित करते हैं। अल्युमीनियम और क्रोमियम जैसे तत्वों द्वारा ऑक्सीकरण या संक्षारण प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। सुपरऑलॉयज को अधिकांशतः एक क्रिस्टल के रूप में डाला जाता है - जबकि अनाज की सीमाएं कम तापमान पर शक्ति प्रदान कर सकती हैं, वे रेंगने के प्रतिरोध को कम करते हैं।

इस तरह के मिश्र धातुओं के लिए प्राथमिक अनुप्रयोग एयरोस्पेस और समुद्री टरबाइन इंजनों में है। रेंगना सामान्यतः गैस टरबाइन ब्लेड में आजीवन सीमित करने वाला कारक है। सुपर मिश्र धातुओं ने बहुत अधिक उच्च तापमान वाली इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को संभव बनाया है।

रासायनिक विकास
क्योंकि ये मिश्रधातु उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत हैं(अर्थात उनके गलनांक के पास तापमान पर उनके आकार को धारण करना), इसलिए उनका रेंगना (विरूपण) और ऑक्सीकरण प्रतिरोध प्राथमिक महत्व का है। निकल (नी)-आधारित सुपरऑलॉय इन अनुप्रयोगों के लिए पसंद की सामग्री के रूप में उभरे हैं क्योंकि उनके अद्वितीय γ' अवक्षेप हैं। इन नी-आधारित सुपरऑलॉयज़ के गुणों को एक निश्चित सीमा तक विभिन्न अन्य तत्वों, सामान्य और असाधारण दोनों के योग के माध्यम से कुछ हद तक तैयार किया जा सकता है, जिसमें न केवल धातुओं, बल्कि धातु के रूप-रंग का एक अधातु पदार्थ अधातु भी सम्मलित हैं; क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टैंटलम, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, नाइओबियम, रेनीयाम, येट्रियम, वैनेडियम, कार्बन, बोरान या हेफ़नियम उपयोग किए गए मिश्र धातु परिवर्धन के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक जोड़ वा गुणों को अनुकूलित करने में एक विशेष उद्देश्य प्रदान करता है।

रेंगना प्रतिरोध एक क्रिस्टल संरचना के भीतर अव्यवस्था गति की गति को धीमा करने पर, आंशिक रूप से निर्भर है। आधुनिक नी-आधारित सुपरऑलॉयज में, γ'-Ni3(Al,Ti) चरण अव्यवस्था के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है। इस कारण से, यह γ ' इंटरमेटेलिक चरण, जब उच्च मात्रा के अंशों में उपस्थित होता है, तो इसकी आदेशित प्रकृति और γ मैट्रिक्स के साथ उच्च सुसंगतता के कारण इन मिश्र धातुओं की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अल्युमीनियम और टाइटेनियम के रासायनिक जोड़ γ' चरण के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। γ' चरण के आकार को गर्मी उपचार को मजबूत करने वाली सावधान वर्षा द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जा सकता है। दो-चरण ताप उपचार का उपयोग करके कई सुपरऑलॉयज़ का उत्पादन किया जाता है जो प्राथमिक चरण के रूप में जाने वाले क्यूबाइडल γ' कणों का फैलाव बनाता है, इनके बीच द्वितीयक γ' के रूप में जाना जाता है। इन मिश्र धातुओं के ऑक्सीकरण प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए अल, सीआर, बी और वाई को जोड़ा जाता है। अल और सीआर ऑक्साइड परतें बनाते हैं जो सतह को निष्क्रिय करते हैं और सुपरऑलॉय को आगे के ऑक्सीकरण से बचाते हैं जबकि बी और वाई का उपयोग इस ऑक्साइड स्केल के आसंजन को सब्सट्रेट में सुधारने के लिए किया जाता है। Cr, Fe, Co, Mo और Re सभी प्रमुखता रूप से γ मैट्रिक्स का विभाजन करते हैं जबकि Al, Ti, Nb, Ta, और V प्रमुखता रूप से γ' के अवक्षेप और ठोस विलयन मैट्रिक्स को मजबूत करते हैं और क्रमशः अवक्षेपित होते हैं। ठोस समाधान सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, यदि अनाज की सीमाएं सम्मलित हैं, तो कुछ तत्वों को अनाज की सीमा को मजबूत करने के लिए चुना जाता है। B और Zr अनाज की सीमाओं को अलग करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो अनाज की सीमा ऊर्जा को कम करता है और इसके परिणामस्वरूप बेहतर अनाज सीमा सामंजस्य और लचीलापन होता है। अनाज की सीमा को मजबूत करने का एक अन्य रूप C और एक कार्बाइड फॉर्मर, जैसे Cr, Mo, W, Nb, Ta, Ti, या Hf के अतिरिक्त के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो अनाज की सीमाओं पर कार्बाइड की वर्षा को बढ़ाता है और इस तरह अनाज की सीमा फिसलने को कम करता है।

सक्रिय अनुसंधान
नी-आधारित सुपरऑलॉयज की तुलना में सह-आधारित सुपरऑलॉयज में संभावित रूप से उच्च गर्म जंग, ऑक्सीकरण और घिसाव का प्रतिरोध होता है। इस कारण से, पिछले कई वर्षों में सह-आधारित सुपरलॉइज़ विकसित करने के प्रयास भी किए गए हैं। हालाँकि, पारंपरिक सह-आधारित सुपरऑलॉयज का व्यापक अनुप्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि उनके पास नी-आधारित सुपरऑलॉयज की तुलना में उच्च तापमान पर कम शक्ति होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें मूल रूप से नी-आधारित सुपरऑलॉयज में पाए जाने वाले γ’ अवक्षेपण प्रबलन की कमी प्रतीत होती है। मेटास्टेबल γ’-Co3(Al,W) इंटरमेटेलिक कंपाउंड पर 2006 की एक रिपोर्ट में L12 संरचना के साथ सह-आधारित मिश्र धातु का सुझाव दिया गया था। एलॉय के इस वर्ग को पहली बार सी.एस. ली की 1971 की पीएचडी थीसिस में रिपोर्ट किया गया था। दो-चरण की सूक्ष्म संरचना में घनाकार γ' अवक्षेप होते हैं जो एक सतत γ मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होते हैं और इसलिए रूपात्मक रूप से नी-आधारित सुपरऑलॉय के सूक्ष्म संरचना के समान होते हैं। यह दो चरणों के बीच उच्च सुसंगतता प्रस्तुत करता है, जो मुख्य कारकों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप उत्कृष्ट उच्च तापमान शक्ति होती है।

यह गंभीर वातावरण में अनुप्रयोग के लिए लोड-बेयरिंग सह-आधारित सुपरलॉइज़ के वर्ग के विकास के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। इन मिश्रधातुओं में, W 'इंटरमेटेलिक यौगिक' बनाने के लिए महत्वपूर्ण जोड़ है; यह उन्हें अधिक घनत्व (>9.6 g/cm3) देता है। γ - γ' कोबाल्ट-आधारित सुपरऑलॉयज़ का एक वर्ग जो डब्ल्यू-फ्री है, निकेल-आधारित सुपरलॉइज़ की तुलना में बहुत कम घनत्व वाला है। Co का गलनांक Ni से अधिक होता है। इसलिए, यदि उच्च तापमान शक्ति में सुधार किया जा सकता है, तो सह-आधारित सुपरऑलॉय नी-आधारित जेट इंजनों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

चरण गठन
ठोस विलयन को मजबूत करने के कारण तत्वों को जोड़ना सामान्यतः मददगार होता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अवांछित अवक्षेपण हो सकता है। अवक्षेपों को ज्यामितीय रूप से निकट-संकुलित (जीसीपी), स्थैतिक रूप से निकट-संकुलित (टीसीपी), या कार्बाइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जीसीपी चरण सामान्यतः यांत्रिक गुणों का लाभ उठाते हैं, लेकिन टीसीपी चरण अधिकांशतः हानिकारक होते हैं जीसीपी चरण सामान्यतः यांत्रिक गुणों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन टीसीपी चरण अधिकांशतः हानिकारक होते हैं। चूंकि टीसीपी चरण वास्तव में बंद पैक नहीं होते हैं, उनके पास कुछ पर्ची प्रणाली और भंगुर होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे जीसीपी चरणों से तत्वों को "स्कैवेंज" करते हैं। कई तत्व जो γ' बनाने के लिए अच्छे हैं या ठोस विलयन मजबूत करने के लिए टीसीपी अवक्षेपित कर सकते हैं। उचित संतुलन टीसीपी से परहेज करते हुए जीसीपी को बढ़ावा देता है।

टीसीपी चरण निर्माण क्षेत्र कमजोर हैं क्योंकि वे:
 * टीसीपी चरण में स्वाभाविक रूप से खराब यांत्रिक गुण हैं
 * टीसीपी चरण γ मैट्रिक्स के साथ असंगत है
 * टीसीपी चरण एक कमी क्षेत्र से घिरा हुआ है जहां कोई γ' नहीं है
 * टीसीपी चरण सामान्यतः नुकीली प्लेट या सुई जैसी आकारिकी बनाते हैं जो नाभिक दरारें करती हैं

मुख्य जीसीपी चरण γ' है। इस चरण के कारण प्राय: सभी सुपरऑलॉय नी-आधारित हैं। γ' एक क्रमित L12 (उच्चारण L-एक-दो) है, जिसका अर्थ है कि यूनिट सेल के सामने पर इसका एक निश्चित परमाणु है, और यूनिट सेल के कोनों पर एक निश्चित परमाणु है। नी-आधारित सुपरऑलॉय सामान्यतः नी को सामने पर और Ti या Al को कोनों पर पेश करते हैं।

एक और "अच्छा" जीसीपी चरण γ '' है। यह γ के साथ सुसंगत भी है, लेकिन यह उच्च तापमान पर घुल जाता है।

नी-आधारित सुपरऑलॉयज का इतिहास और विकास
संयुक्त राज्य अमेरिका 1905 के आसपास गैस टर्बाइन के विकास में दिलचस्पी दिखाई। 1910-1915 से, गैस टर्बाइनों में उच्च तापमान से बचने के लिए ऑस्टेनिटिक (γ चरण) स्टेनलेस स्टील्स विकसित किए गए थे। 1929 तक, 80Ni-20Cr मिश्र धातु मानक था, जिसमें Ti और Al के छोटे जोड़ थे। चूंकि प्रारंभिक धातुविज्ञानी इसे अभी तक नहीं जानते थे, वे नी-आधारित सुपरऑलॉयज में छोटे γ' अवक्षेप बना रहे थे। इन मिश्र धातुओं ने जल्दी ही Fe- और सह-आधारित सुपर मिश्रधातुओं को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें कार्बाइड और ठोस घोल से मजबूत किया गया था।

चूंकि सीआर मिश्र धातुओं को ऑक्सीकरण और 700 डिग्री सेल्सियस तक जंग से बचाने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन धातुविदों ने अल के पक्ष में सीआर को कम करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत अधिक तापमान पर ऑक्सीकरण प्रतिरोध था। सीआर की कमी के कारण गर्म क्षरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कोटिंग्स को विकसित करने की आवश्यकता होती है।

1950 के आसपास, वैक्यूम प्रेरण पिघलने का व्यवसायीकरण हो गया, जिससे धातुकर्मियों को अधिक सटीक संरचना के साथ उच्च शुद्धता वाले मिश्र धातु बनाने की अनुमति मिली।

60 और 70 के दशक में, धातुविदों ने मिश्र धातु रसायन से मिश्र धातु प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया। स्तंभकार या एकल-क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की अनुमति देने के लिए दिशात्मक ठोसकरण विकसित किया गया था। ऑक्साइड फैलाव से मजबूत मिश्र धातु बहुत महीन दाने और सुपरप्लास्टी प्राप्त कर सकती है।

नी-आधारित सुपरऑलॉय चरण

 * गामा (γ): यह चरण नी-आधारित सुपरऑलॉय के मैट्रिक्स की रचना करता है। यह मिश्र धातु तत्वों का एक ठोस विलयन एफ सी सी ऑस्टेनिटिक चरण है। अधिकांश वाणिज्यिक नी-आधारित मिश्र धातुओं में पाए जाने वाले मिश्र धातु तत्व हैं, C, Cr, Mo, W, Nb, Fe, Ti, Al, V, और Ta है। इन सामग्रियों के निर्माण के समय, जैसे ही नी-मिश्र धातुओं को पिगला कर ठंडा किया जाता है, कार्बाइड अवक्षेपित होने लगते हैं, इससे भी कम तापमान पर γ' चरण अवक्षेपित होता है।
 * गामा प्राइम (γ'): यह चरण मिश्रधातु को मजबूत करने के लिए प्रयुक्त तलछट का गठन करता है। यह Ni3(Ti,Al) पर आधारित एक अन्तराधातुक चरण है जिसमें एक आदेशित FCC L12 संरचना है। γ' चरण सुपरऑलॉय के मैट्रिक्स के साथ सुसंगत है जिसमें जाली पैरामीटर होता है जो प्राय: 0.5% भिन्न होता है। Ni3(Ti,Al) क्यूब सामने पर Ni परमाणुओं के साथ आदेशित प्रणाली हैं और क्यूब किनारों पर Al या Ti परमाणु हैं। जैसे ही γ' के कण एकत्रित होते हैं, वे घनाकार संरचनाओं को बनाने वाली दिशाओं के साथ संरेखित करके अपनी ऊर्जा अवस्थाओं को कम कर देते हैं। इस चरण में 600 डिग्री सेल्सियस और 850 डिग्री सेल्सियस के बीच अस्थिरता की एक खिड़की है, जिसके अंदर γ' एचसीपी η चरण में बदल जाएगा। 650 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर अनुप्रयोगों के लिए, γ" चरण को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

* गामा डबल प्राइम (γ"):यह चरण सामान्यतः Ni3Nb या Ni3V है और इसका उपयोग γ' के सापेक्ष कम तापमान (<650 °C) पर Ni-आधारित सुपरऑलॉयज़ को मजबूत करने के लिए किया जाता है। γ" की क्रिस्टल संरचना शरीर-केंद्रित टेट्रागोनल (बीसीटी) है, और चरण γ में {001} परिवार के समानांतर γ" में (001) विमानों के साथ 60 एन एम एक्स 10 एन एम डिस्क के रूप में अवक्षेपित होता है। ये असमदिग्वर्ती होने की दशा डिस्क शरीर-केंद्रित टेट्रागोनल अवक्षेप और चेहरे-केंद्रित क्यूबिक मैट्रिक्स के बीच जाली स्थिरांक के परिणामस्वरूप बनती हैं। यह जाली स्थिरांक उच्च सुसंगतता उपभेदों की ओर जाता है, जो एक साथ आदेश सख्त होने के साथ-साथ प्राथमिक सुदृढ़ीकरण तंत्र हैं। γ" चरण प्राय: 650 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अस्थिर है।
 * कार्बाइड चरण: कार्बाइड का निर्माण सामान्यतः हानिकारक होता है, चूंकि नी-आधारित सुपरऑलॉयज में उनका उपयोग उच्च तापमान पर विरूपण के खिलाफ सामग्री की संरचना को स्थिर करने के लिए किया जाता है। कार्बाइड अनाज की सीमाओं पर बनते हैं, अनाज की सीमा गति को रोकते हैं।
 * टोपोलॉजिकली क्लोज़-पैक्ड (टीसीपी) चरण: शब्द "टीसीपी चरण" चरणों के एक परिवार के किसी भी सदस्य को संदर्भित करता है (σ चरण, χ चरण, μ चरण, और लवेस चरण सहित) जो एटॉमिकली क्लोज-पैक्ड नहीं हैं, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज-पैक स्टैकिंग के साथ कुछ क्लोज-पैक्ड प्लेन रखते हैं। टीसीपी चरण अत्यधिक भंगुर होते हैं और सुदृढ़ीकरण, ठोस विलयन दुर्दम्य तत्वों (सी आर, सी ओ, डब्ल्यू, और एम ओ सहित) के γ मैट्रिक्स को कम करते हैं। उच्च तापमान (>750 डिग्री सेल्सियस) पर लंबे समय (हजारों घंटे) के पश्चात गतिकी के परिणामस्वरूप ये चरण बनते हैं

सह-आधारित सुपरऑलॉयज का इतिहास और विकास
सह-आधारित सुपरलॉइज़ यांत्रिक गुणों के लिए कार्बाइड अवक्षेपण और ठोस विलय सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करते हैं। जबकि ये सुदृढ़ीकरण तंत्र गामा प्राइम (γ') अवक्षेपण से कमतर हैं, कोबाल्ट में निकेल की तुलना में अधिक गलनांक होता है और इसमें बेहतर गर्म संक्षारण प्रतिरोध और तापीय थकान होती है। परिणामस्वरूप, कार्बाइड-मजबूत सह-आधारित सुपरऑलॉय का उपयोग कम तनाव, उच्च तापमान अनुप्रयोगों जैसे गैस टर्बाइनों में स्थिर वैन में किया जाता है। Co's γ/γ' माइक्रोस्ट्रक्चर को फिर से खोजा गया और 2006 में सातो एट अल द्वारा प्रकाशित किया गया। वह γ' चरण Co3(Al, W) था। Mo, Ti, Nb, V, और Ta विभाजन γ' चरण में, जबकि Fe, Mn, और Cr मैट्रिक्स γ में विभाजन करते हैं।

2015 में मकिनेनी एट अल द्वारा सह-आधारित सुपरलॉइज़ के अगले परिवार की खोज की गई थी।इस परिवार की समान γ/γ' सूक्ष्म संरचना है, लेकिन टंगस्टन मुक्त है और इसमें Co3(Al,Mo,Nb) का γ' चरण है। चूंकि टंगस्टन एक भारी तत्व है, इसका उन्मूलन सह-आधारित मिश्र धातुओं को विमान के टर्बाइनों में तेजी से व्यवहार्य बनाता है, जहां कम घनत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जहां कम घनत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

निशाधम एट अल द्वारा एक उच्च थ्रूपुट अध्ययन में सुपरलॉइज़ के सबसे हाल ही में खोजे गए परिवार की कम्प्यूटेशनल रूप से भविष्यवाणी की गई थी। 2017 में, और रेयेस टिराडो एट अल द्वारा प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया गया। 2018 में। यह γ' चरण फिर से टंगस्टन मुक्त है और इसकी रचना Co है3(नायब, वी) और कं3(टा, बी)।

चूंकि, हाल के शोध से पता चला है कि कोबाल्ट γ' चरण प्रदर्शित कर सकता है। वास्तव में, γ' के अस्तित्व की पहली रिपोर्ट 1971 के पीएचडी शोध प्रबंध में हुई, लेकिन कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। Co's γ/γ' माइक्रोस्ट्रक्चर को फिर से खोजा गया और 2006 में Sato et al द्वारा प्रकाशित किया गया। वह γ' चरण कंपनी थी3(अल, डब्ल्यू)। यह भी पाया गया कि Mo, Ti, Nb, V, और Ta विभाजन γ' चरण में, जबकि Fe, Mn, और Cr मैट्रिक्स γ में विभाजन।

2015 में मकिनेनी एट अल द्वारा सह-आधारित सुपरलॉइज़ के अगले परिवार की खोज की गई थी। इस परिवार में एक समान γ/γ' माइक्रोस्ट्रक्चर है, लेकिन टंगस्टन मुक्त है और Co का γ' चरण है3(अल, मो, नायब)। चूंकि टंगस्टन एक बहुत भारी तत्व है, टंगस्टन का उन्मूलन सह-आधारित मिश्र धातुओं को विमान के टर्बाइनों में तेजी से व्यवहार्य बनाता है, जहां कम घनत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

निशाधम एट अल द्वारा हाल ही में खोजे गए सुपरऑलॉय परिवार की कम्प्यूटेशनल भविष्यवाणी की गई थी। 2017 में, रेयेस टिराडो एट अल द्वारा प्रदर्शित किया गया। 2018 में। यह γ' चरण फिर से टंगस्टन मुक्त है और इसकी रचना Co है3(नायब, वी) और कं3(टा, बी)।

सह-आधारित सुपरअलॉय चरण

 * गामा (γ): यह मैट्रिक्स चरण है। जबकि सह-आधारित सुपरऑलॉय व्यावसायिक रूप से कम उपयोग किए जाते हैं, मिश्रधातु तत्वों में C, Cr, W, Ni, Ti, Al, Ir, और Ta सम्मलित हैं। स्टेनलेस स्टील्स की तरह, क्रोमियम का उपयोग (कभी-कभी 20 wt.% तक) Cr2O निष्क्रिय परत के गठन के माध्यम से ऑक्सीकरण और जंग के प्रतिरोध में सुधार करने के लिए किया जाता है, जो गैस टर्बाइनों में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन Co और Cr की परमाणु त्रिज्या में बेमेल होने के कारण ठोस-घोल को मजबूती प्रदान करता है, और MC-प्रकार के कार्बाइड के निर्माण के कारण अवक्षेपण को सख्त करता है।
 * गामा प्राइम (γ'): मिश्रधातु को मजबूत करने के लिए प्रयुक्त अवक्षेप का गठन करता है।यह सामान्यतः Co3Ti या FCC Co3Ta की L12 संरचना के साथ बंद-पैक होता है, चूंकि W और AI दोनों इन घनाकार अवक्षेपों में एकीकृत होते हैं। तत्व टा, एनबी और टीआई γ' चरण में एकीकृत होते हैं और इसे उच्च तापमान पर स्थिर करते हैं।
 * कार्बाइड चरण: कार्बाइड अवक्षेपण द्वारा मिश्र धातु को मजबूत करते हैं, लेकिन कम तापमान की लोच को कम करते हैं।
 * टोपोलॉजिकली क्लोज-पैक्ड (टीसीपी) चरण कुछ सह-आधारित सुपरलॉइज़ में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मिश्रधातु को भंगुर कर देते हैं और इस प्रकार अवांछनीय हैं।

फ़े-आधारित सुपरअलॉय चरण
स्टील सुपरऑलॉयज लाभदायक हैं क्योंकि कुछ कम लागत पर नी-आधारित सुपरऑलॉयज के समान इनमें रेंगना और ऑक्सीकरण प्रतिरोध उपस्थित होता हैं।

गामा (γ): नी-आधारित मिश्र धातुओं में ऑस्टेनाइट आयरन (FCC) का एक मैट्रिक्स चरण होता है। मिश्र धातु तत्वों में सम्मलित हैं: ए अल, बी, सी, सी ओ, सी आर, एम ओ, नी, एन बी, सी, टी आई, डब्ल्यू, और वाई। अल (ऑक्सीकरण लाभ) को कम वजन वाले अंशों (wt.%) पर रखा जाना चाहिए क्योंकि अल फेरिटिक (बीसीसी) प्राथमिक चरण मैट्रिक्स को स्थिर करता है, जो अवांछनीय है, क्योंकि यह एक ऑस्टेनिटिक (एफसीसी) प्राथमिक द्वारा प्रदर्शित उच्च तापमान शक्ति से कम है।

गामा-प्राइम (γ'): मिश्र धातु को मजबूत करने के लिए इस चरण को अवक्षेप के रूप में पेश किया जाता है। γ'-Ni3Al अवक्षेप को Al, Ni, Nb, और Ti योगों के उचित संतुलन के साथ पेश किया जा सकता है।

 Fe-आधारित सुपरऑलॉयज की सूक्ष्म संरचना 

दो प्रमुख प्रकार के ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स की विशेषता ऑक्साइड परत है जो स्टील की सतह पर बनता है: या तो क्रोमिया बनाने वाला या एल्यूमिना बनाने वाला। सीआर-बनाने वाला स्टेनलेस स्टील सबसे आम प्रकार है। चूंकि, सीआर-फॉर्मिंग स्टील्स उच्च तापमान पर उच्च रेंगना प्रतिरोध प्रदर्शित नहीं करते हैं,विशेष रूप से जल वाष्प वाले वातावरण में। उच्च तापमान पर जल वाष्प के संपर्क में आने से Cr बनाने वाली मिश्र धातुओं में आंतरिक ऑक्सीकरण बढ़ सकता है और वाष्पशील Cr (ऑक्सी) हाइड्रॉक्साइड का तेजी से निर्माण हो सकता है, जो दोनों स्थायित्व और जीवनकाल को कम कर सकते हैं।

एल्यूमिना बनाने वाले ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स में स्टील की सतह पर एल्यूमिना ऑक्साइड के साथ ऑस्टेनाइट आयरन (FCC) का सिंगल-फेज मैट्रिक्स होता है। क्रोमिया की तुलना में एल्युमिना ऑक्सीजन में अधिक ऊष्मागतिकी रूप से स्थिर है। अल-फॉर्मिंग स्टील्स में, सुरक्षात्मक एल्यूमिना परत को बनाए रखने के लिए अल जलाशयों के रूप में कार्य करने के लिए NiAl अवक्षेप पेश किए जाते है। इसके अतिरिक्त, Nb और Cr का जोड़ NiAl के वेग आयतन अंशों को बढ़ाकर Al को बनाने और स्थिर करने में मदद करते हैं।

एल्यूमिना बनाने वाले ऑस्टेनिटिक (एएफए) मिश्र धातुओं के कम से कम 5 ग्रेड, हवा में ऑक्सीकरण + 10% जल वाष्प पर अलग-अलग ऑपरेटिंग तापमान के साथ महसूस किया गया है: हवा में ऑक्सीकरण के साथ ऑपरेटिंग तापमान और कोई जल वाष्प अधिक होने की उम्मीद नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक AFA सुपरऑलॉय ग्रेड निकेल अलॉय UNS N06617 के पास रेंगने की ताकत प्रदर्शित करता है।
 * AFA ग्रेड: (50-60)Fe-(20-25)Ni-(14-15)Cr-(2.5-3.5)Al-(1-3)Nb wt.% आधार
 * हवा में ऑक्सीकरण पर 750-800 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान + 10% जल वाष्प
 * निम्न निकेल AFA ग्रेड: 63Fe-12Ni-14Cr-2.5Al-0.6Nb-5Mn3Cu wt.% आधार
 * हवा में ऑक्सीकरण पर 650 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान + 10% जल वाष्प
 * हाई परफॉरमेंस AFA ग्रेड: (45-55)Fe-(25-30)Ni-(14-15)Cr(3.5-4.5)Al-(1-3)Nb-(0.02-0.1)Hf/Y wt.% आधार
 * हवा में ऑक्सीकरण पर 850-900 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान + 10% जल वाष्प
 * कास्ट AFA ग्रेड: (35-50)Fe-(25-35)Ni-14Cr-(3.5-4)Al-1Nb wt.% आधार
 * हवा में ऑक्सीकरण पर 750-1100 °C ऑपरेटिंग तापमान + 10% जल वाष्प, Ni wt.% पर निर्भर करता है
 * AFA सुपरअलॉय (40-50)Fe-(30-35)Ni-(14-19)Cr-(2.5-3.5)Al-3Nb
 * हवा में ऑक्सीकरण पर 750-850 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान + 10% जल वाष्प

सुपरलॉइज़ की सूक्ष्म संरचना
शुद्ध Ni3Al चरण में अल परमाणुओं को क्यूबिक सेल के कोने पर रखा जाता है और सबलेटिस ए बनाता है। निकल परमाणु फलकों के केन्द्रों पर स्थित होते हैं और उपजालिका B बनाते हैं। चरण सख्ती से रससमीकरणमितीय नहीं है। एक उपजालक में रिक्तियों की अधिकता सम्मलित हो सकती है, जो रससमीकरणमितीय से विचलन की ओर ले जाती है। γ'-चरण के उपजालक ए और बी अन्य तत्वों के काफी अनुपात को विलेय कर सकते हैं। मिश्रधातु तत्व γ-चरण में भी घुल जाते हैं। γ'-चरण  उपज शक्ति विसंगति  के माध्यम से मिश्र धातु को कठोर करता है। अव्यवस्थाएं γ'-चरण में अलग हो जाती हैं, जिससे एक क्रिस्टलोग्राफिक दोष विरोधी चरण सीमा का निर्माण होता है। ऊंचे तापमान पर, एंटी-फेज बाउंड्री (APB) से जुड़ी मुक्त ऊर्जा काफी कम हो जाती है यदि यह किसी विशेष तल पर स्थित हो, जो संयोग से अनुमत स्लिप तल नहीं है। APB क्रॉस-तल  को सीमित करने वाले आंशिक अव्यवस्थाओं का एक सेट जिससे कि APB निम्न-ऊर्जा तल पर स्थित हो, और चूंकि यह निम्न-ऊर्जा तल अनुमत स्लिप तल नहीं है, इसलिए पृथक अव्यवस्था अब प्रभावी रूप से बंद है। इस तंत्र द्वारा, γ'-चरण Ni3Al की यील्ड शक्ति तापमान के साथ प्राय: 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है।

गैस टर्बाइन इंजनों में ब्लेड अनुप्रयोगों के लिए प्रारंभिक सामग्री चयन में 1940 के दशक में निमोनिक श्रृंखला के मिश्र धातु जैसे मिश्र धातु सम्मलित थे। प्रारंभिक निमोनिक श्रृंखला में γ' Ni3(Al,Ti) एक γ मैट्रिक्स में अवक्षेपित होता है, साथ ही अतिरिक्त अनाज सीमा शक्ति के लिए करबैड (जैसे Cr23C6) अनाज की सीमाओं पर विभिन्न धातु-कार्बन करबैड (जैसे Cr23C6) सम्मलित होते हैं। 1950 के दशक में वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग ढलाई तकनीक आने तक टर्बाइन ब्लेड घटकों को लोहारी बना दिया गया था। इस प्रक्रिया ने सफाई में काफी सुधार किया, दोषों को कम किया और सामग्री की ताकत और तापमान क्षमता में वृद्धि की।

1980 के दशक में आधुनिक सुपरलॉइज़ विकसित किए गए थे। इन मिश्र धातुओं में γ' आयतन अंश को बढ़ाने के लिए पहली पीढ़ी के सुपर मिश्र धातु में एल्यूमीनियम, टाइटेनियम, टैंटलम और नाइओबियम सामग्री में वृद्धि हुई। पहली पीढ़ी के सुपर मिश्रधातुओं के उदाहरणों में सम्मलित हैं: PWA1480, रेने N4 और SRR99। इसके अतिरिक्त, γ' अवक्षेप का आयतन अंश मोनोक्रिस्टल ठोसकरण तकनीकों के आगमन के साथ प्राय: 50-70% तक बढ़ गया, जिससे अनाज की सीमाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्योंकि सामग्री में अनाज की कोई सीमा नहीं होती है, कार्बाइड अनाज की सीमा को मजबूत करने वाले के रूप में अनावश्यक होते हैं और इस प्रकार समाप्त हो जाते हैं।

बढ़ी हुई तापमान क्षमता के लिए दूसरी और तीसरी पीढ़ी के सुपरअलॉय प्राय: 3 और 6 वज़न प्रतिशत रेनियम पेश करते हैं। रे एक धीमा विसारक है और सामान्यतः γ मैट्रिक्स को विभाजित करता है, प्रसार की दर को कम करता है (और इस तरह उच्च तापमान रेंगना (विरूपण)) और उच्च तापमान प्रदर्शन में सुधार करता है और क्रमशः दूसरी और तीसरी पीढ़ी के सुपरलॉइज़ में 30 °C और 60 °C तक तापमान बढ़ाता है। रे γ' चरण के राफ्ट के गठन को बढ़ावा देता है (जैसा कि घनाभ अवक्षेप के विपरीत)। राफ्ट की उपस्थिति पावर-लॉ रेजीमे (अव्यवस्था चढ़ाई द्वारा नियंत्रित) में रेंगने की दर को कम कर सकती है, लेकिन यदि प्रमुख तंत्र कण अपरुपक है तो रेंगने की दर को भी संभावित रूप से बढ़ा सकता है। रे भंगुर फ्रैंक कैस्पर चरणों के गठन को बढ़ावा देता है, जिसके कारण Co, W, Mo और विशेष रूप से Cr को कम करने की रणनीति बनाई गई है। नी-आधारित सुपरऑलॉयज की पश्चात की पीढ़ियों ने इस कारण से सीआर सामग्री को काफी कम कर दिया, चूंकि सीआर में कमी के साथ ऑक्सीकरण प्रतिरोध में कमी आती है। उन्नत कोटिंग तकनीक कम सीआर सामग्री के साथ ऑक्सीकरण प्रतिरोध के नुकसान को ऑफसेट करती है। दूसरी पीढ़ी के सुपरलॉइज़ के उदाहरणों में PWA1484, CMSX-4 और रेने N5 सम्मलित हैं। तीसरी पीढ़ी के मिश्र धातुओं में CMSX-10 और रेने N6 सम्मलित हैं। चौथी, पाँचवीं, और छठी पीढ़ी के सुपरऑलॉयज़ में दयाता मिलाए जाते हैं, जो उन्हें पहले के री-कंटेनिंग एलॉयज़ की तुलना में अधिक महंगा बनाते हैं। टीसीपी चरणों के प्रचार पर आरयू का प्रभाव अच्छी तरह से निर्धारित नहीं है। प्रारंभी रिपोर्टों में दावा किया गया था कि आरयू ने मैट्रिक्स में रे के अतिसंतृप्ति को कम कर दिया और इस तरह टीसीपी चरण के गठन की संवेदनशीलता कम हो गई। पश्चात के अध्ययनों ने विपरीत प्रभाव देखा। चेन, एट, अल, ने पाया कि दो मिश्र धातुओं में केवल आरयू सामग्री (यूएसटीबी-एफ 3 और यूएसटीबी-एफ 6) में महत्वपूर्ण रूप से भिन्नता है कि Ru के अतिरिक्त विभाजन अनुपात के साथ-साथ Cr और Re के γ मैट्रिक्स में अतिसंतृप्ति की दोनों में वृद्धि हुई है, और जिससे टीसीपी चरणों के गठन को बढ़ावा मिला।

वर्तमान चलन बहुत महंगे और बहुत भारी तत्वों से बचने का है। एक उदाहरण एग्लिन स्टील है, जो समझौता तापमान सीमा और रासायनिक प्रतिरोध के साथ एक बजट सामग्री है। इसमें रेनियम या रूथेनियम नहीं होता है और इसकी निकेल सामग्री सीमित होती है। निर्माण लागत को कम करने के लिए, इसे रासायनिक रूप से एक करछुल में पिघलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था (चूंकि वैक्यूम क्रूसिबल में बेहतर गुणों के साथ)। गर्मी उपचार से पहले पारंपरिक वेल्डिंग और कास्टिंग संभव है। मूल उद्देश्य उच्च-प्रदर्शन, सस्ती बम केसिंग का उत्पादन करना था, लेकिन सामग्री कवच ​​सहित संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से लागू प्रमाणित हुई है।

सिंगल- स्फटिक सुपरलॉइज़
सिंगल-क्रिस्टल सुपरऑलॉयज (एसएक्स या एससी सुपरऑलॉयज) दिशात्मक ठोसकरण तकनीक के संशोधित संस्करण का उपयोग करके एकल क्रिस्टल के रूप में बनते हैं, जिससे कोई अनाज सीमा नहीं होती है। अधिकांश अन्य मिश्र धातुओं के यांत्रिक गुण अनाज की सीमाओं की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं, लेकिन उच्च तापमान पर वे रेंगने में भाग लेते हैं और अन्य तंत्रों की आवश्यकता होती है। ऐसे कई मिश्र धातुओं में, एक क्रमबद् इंटरमेटेलिक्स चरण के द्वीप समूह अव्यवस्थित चरण के एक मैट्रिक्स में बैठते हैं, सभी एक ही क्रिस्टल लैटिस के साथ। यह संरचना में किसी भी अनाकार ठोस को पेश किए बिना, अनाज की सीमाओं के अव्यवस्था-पिनिंग व्यवहार का अनुमान लगाता है।

गुणों और प्रदर्शन के अद्वितीय संयोजन के कारण सिंगल क्रिस्टल (SX) सुपरऑलॉय का एयरो और औद्योगिक गैस टरबाइन इंजन के उच्च दबाव वाले टर्बाइन सेक्शन में व्यापक अनुप्रयोग है। एकल क्रिस्टल कास्टिंग प्रौद्योगिकी के प्रारंभ के पश्चात से,सिंगल क्रिस्टल मिश्र धातु के विकास ने तापमान क्षमता की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है, और मिश्र धातु के प्रदर्शन में प्रमुख सुधार रेनियम (आरई) और रूथेनियम (आरयू) से जुड़े हैं।

सुपरअलॉय सिंगल क्रिस्टल का रेंगना विरूपण व्यवहार दृढ़ता से तापमान-, तनाव-, अभिविन्यास- और मिश्र धातु पर निर्भर है। एकल-क्रिस्टल सुपरअलॉय के लिए, विभिन्न तापमान और तनाव के शासन के परिणामस्वरूप रेंगना विरूपण के तीन तरीके होते हैं: राफ्टिंग, तृतीयक और प्राथमिक। कम तापमान (~750 डिग्री सेल्सियस) पर, एसएक्स मिश्रधातु ज्यादातर प्राथमिक रेंगने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। मटं एट अल पर निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक रेंगना विरूपण की सीमा तन्यता अक्ष और / समरूपता सीमा के बीच के कोण पर दृढ़ता से निर्भर करती है। 850 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर, तृतीयक रेंगना हावी होता है और तनाव को कम करने वाले व्यवहार को बढ़ावा देता है। जब तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो राफ्टिंग प्रभाव प्रचलित होता है जहां क्यूबिक कण तन्यता तनाव के परिणामस्वरूप फ्लैट आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। राफ्ट्स तन्यता अक्ष के लंबवत होते हैं, क्योंकि γ चरण ऊर्ध्वाधर चैनलों से क्षैतिज वाले में ले जाया जाता है। रीड एट अल पर 1105 डिग्री सेल्सियस और 100 एमपीए पर उन्मुख सीएमएसएक्स-4 सिंगल क्रिस्टल सुपरलॉय के अक्षीय क्रीप विरूपण का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि राफ्टिंग रेंगने वाले जीवन के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह रेंगने वाले तनाव के विकास में देरी करता है। इसके अतिरिक्त, राफ्टिंग जल्दी से होती है और एक महत्वपूर्ण तनाव तक पहुंचने तक रेंगने वाले तनाव के संचय को दबा देती है।

सुपरऑलॉयज में ऑक्सीकरण
उच्च तापमान पर काम करने वाले और संक्षारक वातावरण के संपर्क में आने वाले सुपरलॉइज़ के लिए, ऑक्सीकरण व्यवहार एक चिंता का विषय है। ऑक्सीकरण में सामान्यतः मिश्र धातु की सतह पर नए ऑक्साइड चरण बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रियाएं सम्मलित होती हैं। यदि असंतुलित किया जाता है, तो ऑक्सीकरण विभिन्न तरीकों से मिश्रधातु को समय के साथ नीचा दिखा सकता है, जिसमें सम्मलित हैं:
 * अनुक्रमिक सतह ऑक्सीकरण,क्रैकिंग और स्पॉलिंग, समय के साथ मिश्र धातु का क्षरण
 * ऑक्साइड चरणों की शुरूआत के माध्यम से सतह का उत्सर्जन, दरार गठन और थकान (सामग्री) की विफलता को बढ़ावा देना
 * प्रमुख मिश्र धातु तत्वों की कमी, यांत्रिक गुणों को प्रभावित करना और संभवतः समझौता प्रदर्शन

चयनात्मक ऑक्सीकरण इन हानिकारक प्रक्रियाओं को सीमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक रणनीति है। मिश्रित तत्वों का अनुपात एक विशिष्ट ऑक्साइड चरण के गठन को बढ़ावा देता है जो आगे ऑक्सीकरण के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः, इस भूमिका में एल्यूमीनियम और क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे क्रमशः एल्यूमिना (Al2O3) और क्रोमियम (Cr2O3) की अपेक्षाकृत पतली और निरंतर ऑक्साइड परतें बनाते है। वे इस परत के नीचे आगे के ऑक्सीकरण को प्रभावी ढंग से रोकते हुए, कम ऑक्सीजन प्रसार प्रदान करते हैं। आदर्श स्थिति में, ऑक्सीकरण दो चरणों से होकर गुजरता है।सबसे पहले, क्षणिक ऑक्सीकरण में विभिन्न तत्वों का रूपांतरण सम्मलित होता है, विशेष रूप से बहुसंख्यक तत्व (जैसे निकल या कोबाल्ट)। क्षणिक ऑक्सीकरण तब तक आगे बढ़ता है जब तक कि उत्सर्गी तत्व का चयनात्मक ऑक्सीकरण एक पूर्ण अवरोधक परत नहीं बना लेता।

ऑक्सीकरण रासायनिक अवक्रमण का सबसे बुनियादी रूप है जिसे सुपरऑलॉय अनुभव कर सकते हैं। तनाव (यांत्रिकी) के कारण यांत्रिक व्यवधान से ऑक्साइड परत की निरंतरता से समझौता किया जा सकता है या ऑक्सीकरण कैनेटीक्स के परिणामस्वरूप बाधित हो सकता है (उदाहरण के लिए यदि ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से फैलता है)। यदि परत निरंतर नहीं है, तो ऑक्सीजन के प्रसार का अवरोध के रूप में इसकी प्रभावशीलता से समझौता किया जाता है। ऑक्साइड परत की स्थिरता अन्य अल्पसंख्यक तत्वों की उपस्थिति से अत्यधिक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, सुपरअलॉयज में बोरॉन, सिलिकॉन और येट्रियम को मिलाने से ऑक्साइड परत के आसंजन को बढ़ावा मिलता है, स्पैलिंग कम होती है और निरंतरता बनी रहती है।

ऑक्सीकरण रासायनिक अवक्रमण का सबसे बुनियादी रूप है जिसे सुपरऑलॉय अनुभव कर सकते हैं। अधिक जटिल संक्षारण प्रक्रियाएं सामान्य होती हैं जब ऑपरेटिंग वातावरण में लवण और सल्फर यौगिक सम्मलित होते हैं, या रासायनिक परिस्थितियों में जो समय के साथ नाटकीय रूप से बदलते हैं। इन मुद्दों को अधिकांशतः तुलनीय कोटिंग्स के माध्यम से भी संबोधित किया जाता है।

सुपरअलॉय प्रोसेसिंग
1940 के दशक से पहले जब कोबाल्ट बेस मिश्र धातुओं की निवेश कास्टिंग में ऑपरेटिंग तापमान में काफी वृद्धि हुई थी, तब से सुपरऑलॉय मूल रूप से आयरन-आधारित और कोल्ड पिट थे। 1950 के दशक में वैक्यूम मेल्टिंग के विकास ने सुपरऑलॉयज की रासायनिक संरचना के ठीक नियंत्रण और संदूषण में कमी की अनुमति दी और बदले में मिश्रधातुओं और सिंगल क्रिस्टल सुपरऑलॉयज के दिशात्मक ठोसकरण जैसी प्रसंस्करण तकनीकों में क्रांति आई।

प्रत्येक विशिष्ट भाग के आवश्यक गुणों के आधार पर प्रसंस्करण विधियां व्यापक रूप से भिन्न होती हैं।

कास्टिंग और फोर्जिंग
कास्टिंग और फोर्जिंग पारंपरिक धातुकर्म प्रसंस्करण तकनीकें हैं जिनका उपयोग पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन दोनों उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। पॉलीक्रिस्टलाइन कास्ट उच्च फ्रैक्चर प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन कास्ट उच्च रेंगना प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

जेट टर्बाइन इंजन अपनी व्यक्तिगत ताकत का लाभ उठाने के लिए दोनों क्रिस्टलीय घटक प्रकारों को नियोजित करते हैं। हाई-प्रेशर टर्बाइन के डिस्क, जो इंजन के सेंट्रल हब के पास होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं।टर्बाइन ब्लेड, जो इंजन हाउसिंग में रेडियल रूप से विस्तारित होते हैं, एक बहुत अधिक केन्द्रापसारक बल का अनुभव करते हैं, और इन्हे रेंगना प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, सामान्यतः पसंदीदा क्रिस्टल ओरिएंटेशन के साथ मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन को अपनाते हैं।

निवेश कास्टिंग
निवेश कास्टिंग एक धातुकर्म प्रसंस्करण तकनीक है जिसमें एक मोम का रूप गढ़ा जाता है और सिरेमिक मोल्ड के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। मोम के चारों ओर एक सिरेमिक मोल्ड डाला जाता है जो जम जाता है, मोम के रूप को सिरेमिक मोल्ड से पिघलाया जाता है, और पिघला हुआ धातु मोम द्वारा छोड़े गए शून्य में डाला जाता है। निवेश कास्टिंग एक पॉलीक्रिस्टलाइन अंतिम उत्पाद की ओर जाता है, क्योंकि पूरे ठोस मैट्रिक्स में कई स्थानों पर न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल अनाज की वृद्धि होती है। सामान्यतः, पॉलीक्रिस्टलाइन उत्पाद में कोई पसंदीदा अनाज अभिविन्यास नहीं होता है।

दिशात्मक दृढ़ीकरण
दिशात्मक ठोसकरण कम तापमान की सतह पर धातु अनाज के न्यूक्लियेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ तापमान ढाल के साथ उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए थर्मल ढाल का उपयोग करता है। इससे अनाज तापमान ढाल के साथ बढ़ जाता है, और लंबे अनाज की दिशा के समानांतर काफी अधिक रेंगना प्रतिरोध होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन टर्बाइन ब्लेड में, दिशात्मक ठोसकरण का उपयोग केंद्रीय बल के समानांतर अनाज को उन्मुख करने के लिए किया जाता है।

सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ
एकल क्रिस्टल विकास एक बीज क्रिस्टल से शुरू होता है जिसका उपयोग बड़े क्रिस्टल के टेम्पलेट विकास के लिए किया जाता है। समग्र प्रक्रिया लंबी है, और एकल क्रिस्टल उगाए जाने के पश्चात मशीनिंग आवश्यक है।

पाउडर धातु विज्ञान
पाउडर धातु विज्ञान आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों का एक वर्ग है जिसमें धातुओं को पहले चूर्ण किया जाता है, और फिर गलनांक से नीचे गर्म करके वांछित आकार में बनाया जाता है। यह ढलाई के विपरीत है, जो पिघली हुई धातु के साथ होता है। सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग अधिकांशतः इसकी भौतिक दक्षता के कारण पाउडर धातु विज्ञान को नियोजित करता है - सामान्यतः बहुत कम अपशिष्ट धातु को अंतिम उत्पाद से दूर किया जाना चाहिए -और यांत्रिक मिश्र धातु के लिए इसकी क्षमता। मैकेनिकल मिश्र धातु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मजबूत कणों को बार-बार फ्रैक्चर और वेल्डिंग द्वारा सुपरअलॉय मैट्रिक्स सामग्री में सम्मलित किया जाता है।

सिंटरिंग और गर्म आइसोस्टैटिक दबाने
सिंटरिंग और हॉट आइसोस्टैटिक दबाना प्रोसेसिंग तकनीकें हैं जिनका उपयोग भौतिक रूप से मर्ज किए गए अनाज के साथ एक ठोस वस्तु में ढीले पैक "ग्रीन बॉडी" से सामग्री को सघन करने के लिए किया जाता है।सिंटरिंग गलनांक के नीचे होता है, और आसन्न कणों को उनकी सीमाओं पर विलय करने का कारण बनता है, जिससे उनके बीच एक मजबूत बंधन बनता है। गर्म आइसोस्टैटिक प्रेसिंग में, एक निसादित सामग्री को एक दबाव पोत में रखा जाता है और घनत्व को प्रभावित करने के लिए एक निष्क्रिय वातावरण में सभी दिशाओं (आइसोस्टैटिक रूप से) से संपीड़ित किया जाता है।

योगात्मक निर्माण
चयनात्मक लेजर मेल्टिंग (पाउडर बेड फ्यूजन के रूप में भी जाना जाता है) एक एडिटिव विनिर्माण प्रक्रिया है जिसका उपयोग CAD फाइल से जटिल रूप से विस्तृत फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। एक आकृति को डिजाइन किया जाता है और फिर टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। अंतिम उत्पाद को प्रिंट करने के लिए इन टुकड़ों को लेजर लेखक के पास भेजा जाता है। संक्षेप में, धातु पाउडर का एक बिस्तर तैयार किया जाता है, और पाउडर बिस्तर में एक उच्च ऊर्जा लेजर द्वारा कणों को एक साथ सिंटर करके एक टुकड़ा बनाया जाता है। पाउडर बिस्तर नीचे की ओर जाता है, और धातु पाउडर का एक नया बैच शीर्ष पर लुढ़का होता है। इस परत को फिर लेजर से सिंटर किया जाता है, और प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि सभी टुकड़े संसाधित नहीं हो जाते। एडिटिव विनिर्माण छिद्र को पीछे छोड़ सकता है। उत्पाद को सघन बनाने और सरंध्रता को कम करने के लिए कई उत्पादों को ताप उपचार या गर्म आइसोस्टैटिक दबाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

सुपरलोय की कोटिंग
आधुनिक गैस टर्बाइनों में, टर्बाइन प्रवेश तापमान (~1750K) सरफेस इंजीनियरिंग की मदद से सुपरअलॉय प्रारंभिक पिघलने के तापमान (~1600K) से अधिक हो जाता है।

विभिन्न प्रकार के लेप
तीन प्रकार के कोटिंग्स हैं: प्रसार कोटिंग्स, ओवरले कोटिंग्स, और थर्मल बैरियर कोटिंग्स। मुख्य रूप से एल्युमिनाइड या प्लैटिनम-एल्युमिनाइड से बनी डिफ्यूजन कोटिंग सबसे आम है। MCrAlX-आधारित ओवरले कोटिंग्स (M=Ni या Co, X=Y, Hf, Si) संक्षारण और ऑक्सीकरण के प्रतिरोध को बढ़ाती हैं। प्रसार कोटिंग्स की तुलना में, ओवरले कोटिंग्स अधिक महंगे हैं, लेकिन सब्सट्रेट संरचना पर कम निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें हवा या वैक्यूम प्लाज्मा छिड़काव (एपीएस / वीपीएस) या इलेक्ट्रॉन बीम भौतिक वाष्प जमाव (ईबी-पीवीडी) द्वारा किया जाना चाहिए। थर्मल बैरियर कोटिंग्स कार्य तापमान और कोटिंग जीवन में अब तक की सबसे अच्छी वृद्धि प्रदान करती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 300 माइक्रोन मोटाई के आधुनिक टीबीसी, यदि खोखले घटक और ठंडी हवा के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो धातु की सतह के तापमान को कुछ सौ डिग्री तक कम करने की क्षमता होती है।

थर्मल बैरियर कोटिंग्स
घटक जीवन और इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गैस टरबाइन इंजनों में थर्मल बैरियर कोटिंग्स (TBCs) का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्राय: 1-200 µm की एक कोटिंग सुपरअलॉय सतह पर तापमान को 200 K तक कम कर सकती है। टीबीसी कोटिंग्स की एक प्रणाली है जिसमें एक बॉन्ड कोट, एक थर्मली ग्रो ऑक्साइड (टीजीओ) और एक थर्मली इंसुलेटिंग सेरामिक टॉप कोट होता है। अधिकांश अनुप्रयोगों में, बॉन्ड कोट या तो एक MCrAlY (जहाँ M=Ni या NiCo) या एक Pt संशोधित एल्युमिनाइड कोटिंग होता है। ऑक्सीकरण और गर्म जंग के हमले से सुपरअलॉय सब्सट्रेट की सुरक्षा प्रदान करने और एक अनुयायी, धीमी गति से बढ़ने वाली सतह टीजीओ बनाने के लिए एक घने बंधन कोट की आवश्यकता होती है। टीजीओ बॉन्ड कोट में निहित एल्यूमीनियम के ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। वर्तमान (पहली पीढ़ी) थर्मल इन्सुलेशन परत 100-300 माइक्रोन की विशिष्ट मोटाई के साथ 7wt% येट्रिया- स्थिर ज़िरकोनिया (7वाईएसजेड) से बना है। येट्रिया- स्थिर ज़िरकोनिया का उपयोग इसकी कम तापीय चालकता (पूरी तरह से सघन सामग्री के लिए 2.6W/mK), तापीय विस्तार के अपेक्षाकृत उच्च गुणांक और उच्च तापमान स्थिरता के कारण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम-निर्देशित वाष्प जमाव (ईबी-डीवीडी) प्रक्रिया का उपयोग टीबीसी को टर्बाइन एयरफॉइल्स पर लागू करने के लिए किया जाता है, जो कई सरंध्रता स्तरों के साथ एक स्तंभकार माइक्रोस्ट्रक्चर का उत्पादन करता है। स्ट्रेन टॉलरेंस (निम्न इन-प्लेन मापांक के माध्यम से) प्रदान करने के लिए इंटर-कॉलम सरंध्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्यथा सुपरएलॉय सब्सट्रेट के साथ थर्मल विस्तार बेमेल के कारण थर्मल साइकलिंग पर फैल जाएगा। यह सरंध्रता थर्मल कोटिंग की चालकता को कम करती है।

बॉन्ड कोट
बॉन्ड कोट सब्सट्रेट को थर्मल बैरियर का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, बांड कोट ऑक्सीकरण संरक्षण प्रदान करता है और पर्यावरण की ओर सब्सट्रेट परमाणुओं की गति के खिलाफ प्रसार बाधा के रूप में कार्य करता है। बॉन्ड कोट के पांच प्रमुख प्रकार हैं: एल्युमिनाइड्स, प्लैटिनम-एल्युमिनाइड्स, एमसीआरएलवाई, कोबाल्ट-सेरमेट्स और निकल-क्रोमियम। एल्युमिनाइड बॉन्ड कोटिंग्स के लिए, कोटिंग की अंतिम सांद्रण और संरचना सब्सट्रेट सांद्रण पर निर्भर करती है। एल्युमिनाइड्स में 750 डिग्री सेल्सियस से नीचे लचीलापन नहीं होता है, और सीमित थर्मोमैकेनिकल थकान शक्ति प्रदर्शित करता है। पीटी-एलुमिनाइड्स ब्लेड पर जमा पीटी (5-10 माइक्रोन) की परत को छोड़कर एल्यूमिनाइड बॉन्ड कोट के समान होते हैं। पीटी ऑक्साइड आसंजन में सहायता करता है और गर्म जंग में योगदान देता है, जिससे ब्लेड का जीवनकाल बढ़ जाता है। पीटी चढ़ाना की लागत बढ़े हुए ब्लेड जीवन काल से उचित है। MCrAlY सब्सट्रेट के साथ दृढ़ता से अंतःक्रिया नहीं करता है। सामान्यतः प्लाज्मा छिड़काव, द्वितीयक एल्यूमीनियम ऑक्साइड से MCrAlY कोटिंग्स द्वारा लागू किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोटिंग्स एक बाहरी क्रोमिया परत और नीचे एक द्वितीयक एल्यूमिना परत बनाती हैं। ये ऑक्साइड संरचनाएँ उन उच्च तापमानों की सीमा में होती हैं जिनसे सामान्यतः सुपरऑलॉयज़ मिलते हैं। क्रोमिया ऑक्सीकरण और गर्म-जंग प्रतिरोध प्रदान करता है। एल्युमिना ऑक्सीडेशन तंत्र को स्व-निष्क्रिय करके ऑक्साइड वृद्धि को सीमित करके नियंत्रित करता है। येट्रियम सब्सट्रेट के लिए ऑक्साइड पालन को बढ़ाता है, और अनाज की सीमाओं के विकास को सीमित करता है (जिससे कोट शल्कन हो सकता हैं)। रेनियम और टैंटलम को मिलाने से ऑक्सीकरण प्रतिरोध बढ़ जाता है। टंगस्टन कार्बाइड /कोबाल्ट जैसी सामग्रियों से युक्त कोबाल्ट-सिरमेट-आधारित कोटिंग्स का उपयोग घर्षण, संक्षारण, क्षरण और गर्मी के उत्कृष्ट प्रतिरोध के कारण किया जा सकता है। ये तरीके से सर्मेट cermet कोटिंग उन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां तापमान और ऑक्सीकरण क्षति महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, जैसे बॉयलर। कार्बाइड की ताकत के कारण कोबाल्ट सरमेट के अनूठे फायदों में से एक समय के साथ कोटिंग द्रव्यमान का न्यूनतम नुकसान है। कुल मिलाकर, सीमेट कोटिंग उन स्थितियों में उपयोगी होती है जहां यांत्रिक मांग रासायनिक मांगों के बराबर होती है। जीवाश्म ईंधन, विद्युत फर्नेस (घर का ताप), और अपशिष्ट भस्मक भट्टियों द्वारा खिलाए गए बॉयलरों में निकेल-क्रोमियम कोटिंग्स का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जहां वाष्प में ऑक्सीकरण एजेंटों और संक्षारक यौगिकों के खतरे को संबोधित किया जाना चाहिए। स्प्रे-कोटिंग की विशिष्ट विधि कोटिंग संरचना पर निर्भर करती है। निकेल-क्रोमियम कोटिंग्स जिनमें आयरन या एल्युमिनियम भी होता है, स्प्रे और लेजर ग्लेज्ड होने पर बेहतर संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करती हैं, जबकि शुद्ध निकल-क्रोमियम कोटिंग्स बेहतर प्रदर्शन करती हैं जब विशेष रूप से थर्मली स्प्रे किया जाता है।

परत की प्रक्रिया के तरीके
कई प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया उपलब्ध है: पैक सीमेंटेशन प्रक्रिया, गैस चरण कोटिंग (दोनों एक प्रकार की रासायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) हैं), थर्मल छिड़काव और भौतिक वाष्प जमाव। ज्यादातर स्थितियों में, कोटिंग प्रक्रिया के पश्चात, भागों के निकट-सतह क्षेत्रों को निकल एल्युमिनाइड के एक मैट्रिक्स में एल्यूमीनियम से समृद्ध किया जाता है।

पैक सीमेंटेशन प्रक्रिया
पैक सीमेंटेशन एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सीवीडी तकनीक है जिसमें धातु पाउडर मिश्रण और अमोनियम हलाइड सक्रियकर्ता में लेपित होने वाले घटकों को विसर्जित करना और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना सम्मलित है। पूरे उपकरण को एक भट्टी के अंदर रखा जाता है और एक सुरक्षात्मक वातावरण में सामान्य तापमान से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, जो हलाइड लवण रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण प्रसार की अनुमति देता है, जो दो धातुओं के बीच एक यूटेक्टिक बंधन का कारण बनता है। थर्मल-डिफ्यूज्ड आयन माइग्रेशन के कारण बनने वाली सतह मिश्र धातु में सब्सट्रेट के लिए एक धातुकर्म बंधन होता है और सतह मिश्र धातुओं की पारंपरिक पैक में नीचे के तापमान (750 डिग्री सेल्सियस) पर चार घटक होते हैं:

सब्सट्रेट या भागों

फेरस और नॉन-फेरस पाउडर मिश्र धातु: (Ti और/या Al, Si और/या Zn, B और/ या Cr)

हलाइड नमक उत्प्रेरक: अमोनियम हलाइड लवण

अपेक्षाकृत अक्रिय भराव पाउडर (Al2O3, SiO2, या SiC)

इस प्रक्रिया में सम्मलित हैं:

एल्युमिनाइजिंग

क्रोमाइज़िंग

सिलिकोनाइजिंग

शेरर्डाइजिंग

बोरोनाइजिंग

टाइटेनियम बनाना

धातु संयोजनों के तापमान को कम करने और सतह के उपचार के लिए विभिन्न मिश्र धातु संयोजनों को इंटरमेटेलिक गुण देने के लिए अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ संयुक्त होने पर पैक सीमेंटेशन फिर से उभर आया है।

थर्मल छिड़काव
थर्मल स्प्रेइंग में अग्रदूत सामग्री के फीडस्टॉक को गर्म करना और सतह पर छिड़काव करना सम्मलित है। विशिष्ट तकनीकें वांछित कण आकार, कोट की मोटाई, छिड़काव की गति, वांछित क्षेत्र आदि पर निर्भर करती हैं। थर्मल छिड़काव सतह पर आसंजन पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप, आवेदन से पहले, सुपर मिश्र धातु की सतह को साफ और तैयार किया जाना चाहिए, और सामान्यतः पॉलिश किया जाना चाहिए।

प्लाज्मा छिड़काव
प्लाज्मा छिड़काव प्रयोग करने योग्य कोटिंग्स और उच्च तापमान प्रदर्शन की बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है। प्लाज़्मा छिड़काव अन्य तकनीकों की तुलना में सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित कर सकता है। जब तक पिघलने और अपघटन तापमान के बीच का अंतर 300 K से अधिक है, तब तक प्लाज्मा छिड़काव व्यवहार्य है।

गैस चरण कोटिंग
गैस चरण कोटिंग उच्च तापमान, प्राय: 1080 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। कोटिंग सामग्री को सामान्यतः लेपित किए जाने वाले भागों के साथ भौतिक संपर्क के बिना ट्रे पर लोड किया जाता है। कोटिंग मिश्रण में सक्रिय कोटिंग सामग्री और एक्टिवेटर होते हैं, लेकिन सामान्यतः थर्मल गिट्टी नहीं होती है। जैसा कि पैक सीमेंटेशन प्रक्रिया में, गैसीय एल्यूमीनियम क्लोराइड (या फ्लोराइड) को भाग की सतह पर स्थानांतरित किया जाता है। हालाँकि, इस मामले में प्रसार बाहर की ओर है। इस तरह की कोटिंग के लिए डिफ्यूजन हीट ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है।

थर्मल बैरियर कोटिंग सिस्टम में विफलता तंत्र
थर्मल बैरियर कोटिंग की विफलता सामान्यतः संदूषण के रूप में प्रकट होती है, जो सब्सट्रेट और कोटिंग के थर्मल विस्तार गुणांक में अंतर के साथ परिवेश के तापमान और काम करने की स्थिति के बीच थर्मल साइकलिंग के समय तापमान प्रवणता से उत्पन्न होती है। कोटिंग का पूरी तरह से विफल होना दुर्लभ है - कुछ टुकड़े निरंतर रहते हैं, और विफलता के समय में महत्वपूर्ण बिखराव देखा जाता है यदि समान परिस्थितियों में परीक्षण दोहराया जाता है। विभिन्न क्षरण तंत्र थर्मल बैरियर कोटिंग को प्रभावित करते हैं, और इनमें से कुछ या सभी को विफल होने से पहले काम करना चाहिए: इसके अतिरिक्त, टीबीसी जीवन सामग्री (सब्सट्रेट, बॉन्ड कोट, सिरेमिक) और प्रक्रियाओं (ईबी-पीवीडी, प्लाज्मा छिड़काव) के संयोजन के प्रति संवेदनशील है।
 * थर्मल बैरियर कोटिंग और अंतर्निहित बॉन्ड कोट के इंटरफेस पर ऑक्सीकरण; *
 * ऑक्सीकरण के कारण बांड कोट में एल्यूमीनियम का अवक्षेपण और सब्सट्रेट के साथ प्रसार;
 * ऊष्मीय विस्तार गुणांक में बेमेल से ऊष्मीय तनाव और ऊष्मीय रूप से विकसित ऑक्साइड परत के गठन के कारण वृद्धि तनाव;
 * ऊष्मीय रूप से विकसित ऑक्साइड परत के निकट दोष;
 * इंजन के संचालन के समय कई अन्य जटिल कारक।

टर्बाइन
निकेल-आधारित सुपरऑलॉयज़ का उपयोग लोड-बेयरिंग संरचनाओं में किया जाता है, जिसमें किसी भी सामान्य मिश्र धातु प्रणाली के उच्चतम समरूप तापमान (टीएम = 0.9, या उनके पिघलने बिंदु का 90%) की आवश्यकता होती है। एक संरचनात्मक सामग्री के लिए सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में टर्बाइन इंजन (जैसे टर्बाइन ब्लेड ) के गर्म खंड हैं। जो उन्नत विमान इंजनों के वजन का 50% से अधिक सम्मलित हैं। टर्बाइन इंजनों में सुपरऑलॉयज का व्यापक उपयोग इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि टर्बाइन इंजनों की थर्मोडायनामिक दक्षता टर्बाइन इनलेट तापमान में वृद्धि का एक कार्य है, जिसने सुपरऑलॉयज के अधिकतम उपयोग तापमान को बढ़ाने के लिए प्रेरणा का हिस्सा प्रदान किया है। 1990-2020 से, टर्बाइन एयरफ़ॉइल तापमान क्षमता में औसतन प्राय: 2.2 °C/वर्ष की वृद्धि हुई। दो प्रमुख कारकों ने इस वृद्धि को संभव बनाया है। प्राय: 60% तापमान उन्नत शीतलन से संबंधित है, जबकि 40% भौतिक सुधारों के परिणामस्वरूप हुआ है। अत्याधुनिक टर्बाइन ब्लेड सतह का तापमान 1,150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सबसे गंभीर तनाव और तापमान संयोजन 1,000 °C तक पहुंचने वाले औसत थोक धातु तापमान के अनुरूप हैं।
 * 1) प्रसंस्करण तकनीकें जो मिश्र धातु की सफाई में सुधार करती हैं (इस प्रकार विश्वसनीयता में सुधार करती हैं) और प्रत्यक्ष रूप से ठोस या एकल-क्रिस्टल सामग्री जैसे सिलवाया माइक्रोस्ट्रक्चर के उत्पादन को सक्षम करती हैं।
 * 2) मिश्र धातु का विकास मुख्य रूप से रे, डब्ल्यू, टा और मो जैसे दुर्दम्य तत्वों के योग के माध्यम से उच्च ताप सामग्री में होता है।

चूंकि नी-आधारित सुपरऑलॉयज 980 °C तक महत्वपूर्ण शक्ति बनाए रखते हैं, लेकिन वे प्रतिक्रियाशील मिश्र धातु तत्वों की उपस्थिति के कारण पर्यावरणीय हमले के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। सतह के हमले में ऑक्सीकरण, गर्म जंग और थर्मल थकान सम्मलित है।

सामान्यतः, उच्च तापमान सामग्री ऊर्जा रूपांतरण और ऊर्जा उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान हैं। कार्नाट चक्र के अनुसार ऐसे अनुप्रयोगों में अधिकतम ऊर्जा रूपांतरण दक्षता वांछित है। क्योंकि कार्नाट दक्षता गर्म और ठंडे जलाशयों के बीच तापमान के अंतर से सीमित होती है, उच्च परिचालन तापमान ऊर्जा रूपांतरण दक्षता में वृद्धि करता है। ऑपरेटिंग तापमान सुपरलॉइज़ द्वारा सीमित होते हैं, अनुप्रयोगों को प्राय: 1000 °C-1400 °C तक सीमित करते हैं। ऊर्जा अनुप्रयोगों में सम्मलित हैं:

सामान्य स्टील्स के उत्पादन के समान, एल्यूमिना बनाने वाले स्टेनलेस स्टील्स को पिघलाने और लैडल कास्टिंग (धातु विज्ञान) के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है। वैक्यूम मोल्डिंग (कास्टिंग) प्रक्रियाओं की तुलना में, लैडल कास्टिंग बहुत सस्ता है। एल्यूमिना बनाने वाला स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है और इसका उपयोग ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे उच्च तापमान निकास पाइपिंग और गर्मी के अभिग्रहण और पुन: उपयोग में।
 * गैस टर्बाइन (टरबाइन ब्लेड)
 * सौर तापीय विद्युत संयंत्र (गर्म पानी युक्त स्टेनलेस स्टील की छड़ें)
 * स्टीम टर्बाइन (टरबाइन ब्लेड और बॉयलर हाउसिंग)
 * परमाणु रिएक्टर सिस्टम के लिए हीट एक्सचेंजर्स

नए सुपरअलॉयज का अनुसंधान और विकास
सांडिया राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ सुपरऑलॉयज बनाने के लिए रेडियोलिसिस का अध्ययन कर रही है। यह मिश्र धातु और सुपर मिश्र धातु बनाने के लिए नैनोपार्टिकल संश्लेषण का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया नैनोकण निर्माण की एक सार्वभौमिक विधि के रूप में अनुबंध रखती है। बुनियादी भौतिक विज्ञान की समझ विकसित करके, सुपरऑलॉयज के अन्य पहलुओं में अनुसंधान का विस्तार करना संभव हो सकता है।

इस विधि से मिश्रधातु बनाने में काफी नुकसान हो सकता है। प्राय: आधे सुपरलॉइज़ का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां सेवा तापमान मिश्र धातु के पिघलने के तापमान के पास होता है। इसलिए एकल क्रिस्टल का उपयोग करना साधारण है। रेडियोलिसिस पॉलीक्रिस्टलाइन मिश्र धातुओं का उत्पादन करता है, जो रेंगने के अस्वीकार्य स्तर से ग्रस्त हैं।

मिश्र धातु के विकास के भविष्य में मिश्र धातु की ताकत को बनाए रखते हुए वजन में कमी और ऑक्सीकरण और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, चूंकि बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन ब्लेड की मांग बढ़ रही है, अलॉय डिजाइनर भी सुपरऑलॉयज की लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु कम उत्पादन लागत के साथ-साथ जल वाष्प के साथ वातावरण में उच्च तापमान जंग प्रतिरोध के साथ एक ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील की आवश्यकता के कारण एक शोध लक्ष्य बना हुआ है। अनुसंधान नी-आधारित सुपरऑलॉयज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उच्च तापमान तन्य शक्ति, क्रूरता और रेंगने के प्रतिरोध को बढ़ाने पर केंद्रित है।

ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ऑस्टेंटिक मिश्र धातुओं पर शोध कर रही है, जो 800 डिग्री सेल्सियस पर अन्य ऑस्टेनिटिक मिश्र धातुओं के समान रेंगना और संक्षारण प्रतिरोध प्राप्त करती है, जिसमें नी-आधारित सुपरलॉइज़ सम्मलित हैं।

35 wt.% Ni-बेस के साथ AFA सुपरऑलॉयज़ के विकास ने ऑपरेटिंग तापमान में 1,100 °C तक के उपयोग की क्षमता दिखाई है।

यह भी देखें

 * ऑक्साइड फैलाव ने मिश्र धातु को मजबूत किया
 * टाइटेनियम एल्युमिनाइड

बाहरी कड़ियाँ

 * Extensive bibliography and links.